r)34 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



D'ordinaire, après refroidissement, on a un échanlilloa incolore, recou- 

 vert d'une croûte épaisse d'un bleu noirâtre très foncé, formée par l'oxyde 

 de fer ou de cobalt employé. Il semble donc que l'alumine chimiquement 

 pure, ne contenant pas trace de matières étrangères, ne puisse dissoudre 

 aucun colorant autre que le chrome, parmi les corps dont il est question 

 plus haut; parmi les autres oxydes, le nickel jouit aussi de la même pro- 

 priété et colore l'alumine en jaune verdàtre. 



Si, au lieu d'employer de l'alumine chimiquement pure, on introduit 

 quelques centièmes d'un oxyde étranger (la chaux, par exemple), tout 

 change, et le cobalt, ainsi qu'un certain nondjre de colorants, parmi les- 

 quels le chrome dans certaines conditions, donne une coloration bleue. 

 Mais l'étude des propriétés optiques montre que dans ces échantillons 

 l'alumine, au lieu d'être cristallisée comme dans le cas de l'alumine pure ou 

 colorée en rouge, est amorphe. 



L'introduelion d'une petite quantité de matière étrangère permet donc 

 d'obtenir ainsi l'alumine fondue, non cristallisée, qui ne paraît pas avoir 

 été décrite jusqu'ici. Seule la croûte terminale des boules obtenues présente 

 une structure cristallitique. 



Il est facile de comprendre ce qui se passe lors de la fusion de l'alumine 

 chimiquement pure avec l'oxyde de cobalt. Le cristal de corindon, en se 

 formani, élimine peu à peu le colorant qui se retrouve en totalité à la lin de 

 l'opération dans la croûte qui entmire la boule. Dans le cas de l'alumine 

 fondue, non cristallisée, que j'ai obtenue, le cobalt qui présente une grande 

 afiinité colorante pour l'alumine amorphe (réaction analytique) se dissout 

 très bien et des traces donnent une coloration intense. 



La densité de ralumine fondue amorphe est de 3,48, son indice de réfraction d'en- 

 viron 1,67 el sa dureté légèrement inférieure à celle du corindon. L'écart constaté 

 entre ces valeurs el celles fournies par le saplilr naturel est évidemment dû à la dilTé- 

 rence d'état physique ; il est de l'ordre des diflerences que l'on observe entre les con- 

 stantes physiques du quartz et celles de la silice fondue. Notons en efTet que la quantité 

 d'impuretés introduite dans ces expériences est d'environ 2 pour 100 et peut être plus 

 faible ('). On peut provoquer la cristallisation de l'alumine fondue par un long recuit 

 à haute température. 



Je mets sous les yeux de l'Académie des échantillons bruts et taillés d'alu- 

 mine fondue amorphe, colorée en bleu par divers oxydes (-). Leur colora- 



(') Le produit que j'ai obtenu est i)ar suite Ire- ilillerenl des pierres bleues, ayant 

 la composition d'un spinelle, qui sont fabriquées couramment depuis quelque temps. 



('-) Tous les échantillons présentés à l'Académie ont été ofl'erts à la galerie de Miné- 

 ralogie tin Muséum d'Histoire naturelle. 



